m 
SÉANCE ne 5 DÉCRitiBRE 1853. 
i: 
Tableau des analyses de kaolin, de MM. Bron^niart et Mnlaguti, 
calculées sur la même quantité dé alumine . 
LOCALITÉS. 
Alumine. 
Silice 
lolaie. 
Silice 
dissoute. 
Eau. 
AlSi -j- 2Aq. 
44,5 
40,0 
15,5 
'1. Oporto, Portugal 
» 
41 ,2 
3,8 
14,8 
2. Wilrniiigton, Delaware. . . . 
» 
41,6 
15,5 
15,4 
3. Newcastle, Delaware 
» 
41,7 
6,4 
15,5 
4. Aue, Saxe 
» 
46,9 
2,3 
14,5 
5. Carlsbad, Bohême. 
» 
48,3 
2,6 
14,9 
6. Bornholm, Suède 
)) 
48,9 
8,9 
15,8 
7. Auerbach, pr. Passau 
» 
49,0 
10,7 
15,9 
8. Chabrol, Puy-de-Dôme. . . . 
» 
49,1 
11,9 
15,9 
9. Clos de Madame, Allier. . . . 
» 
49.3 
3,3 
16,0 
■10. Diendorff, pr. Passau 
» 
49,3 
12,4 
16,5 
1 1 . Zellitz , Bohême 
» 
49,4 
8,3 
16,0 
12. Piémont 
» 
51,5 
15,0 
15,5 
13. Galicie 
» 
51,5 
7,7 
15,2 
1 4. Morl, pr. Hall. ...... 
» 
51,6 
8,7 
14,8 
15. Kasihna, Saxe 
» 
52,3 
3,2 
17,4 
1 6. Seilitz, Saxe 
» 
53,0 
11,8 
15,7 
17. Plympton, Devônshire. . . . 
)) 
53,2 
12,3 
15,3 
18. Limoges 
r> 
54,2 
14,2 
15,5 
19. Cherbourg 
» 
54,4 
3,1 
15,6 
20. Rama, pr. Passau 
» 
55,3 
11,5 
15,4 
21 . Ile d’Elbe 
» 
62,3 
1,6 
15,8 
22. Hongrie 
» 
78,4 
2,9 
15,2 
AlSi2 + 2Aq. 
» 
80,0 
15,5 
23. Schletta, Saxe 
» 
83,4 
1,4 
15,5 
24. Cornwall 
» 
86,2 
2,4 
16,1 
Ce tableau prouve que la composition de tous les kaolins varie il 
entre les proportions d’un silicate simple et d’un bisilicate d’alu- J 
mine (Al Si -f- Al Si^ ) -f- 2 Ag, et qu’il y a toujours un excédant u 
de silice, qui peut être attribué à un mélange de quartz ; mais 6 
évidemment, ce n’est ni ne peut être le quartz qui a été enlevé 'i 
par le procédé des chimistes, car nous voyons que la quantité de * 
silice dissoute dans les divers échantillons n’a rapport ni à cet ) 
excédant, ni à la quantité totale de la silice. 11 est donc évident 9 
que les kaolins sont attaquables par les alcalis, plutôt par rapport " 
